— 136 — 



lorsque la température s'élève de 20% la vitesse devient 'sept 

 fois plus forte. Cette vitesse est considérable : 2 à 3 microns par 

 heure pour 1 mètre à 40% pour une barre d'acier à 1,3 7o C, 

 bien trempée. Les vitesses aux autres températures se dédui- 

 sent de cette dernière, en appliquant la loi exponentielle. 



Lorsque la barre a subi un certain étuvage, la vitesse de con- 

 traction à toute température est plus ou moins réduite. Le rap- 

 port des vitesses aux températures inférieures à celle à laquelle 

 on a pratiqué un étuvage prolongé, croît légèrement pour ten- 

 dre vers le nombre 10, pour chaque intervalle de température 

 de 20°. 



Partant de cette donnée, on peut évaluer le degré de stabi- 

 lité qu'il est possible de conférer à un étalon d'acier trempé. 

 L'étuvage à 100° peut être poussé assez loin pour que le mou- 

 vement ne soit plus que de 1 micron par mètre en 100 heures. 

 Aux températures ordinaires, ce mouvement ne sera plus que 

 de l'ordre de 1 micron par siècle. 



A ces mouvements progressifs se superposent, comme dans 

 les verres, des mouvements passagers, caractérisés par le fait 

 qu'à toute température, les dimensions de la pièce d'acier ten- 

 dent vers une limite qui est fonction de cette température. 

 Ainsi, une barre qui est à peu près stabilisée à 100°, se contracte 

 encore de 4 à 5 microns par mètre si on la maintient à 40°. Au 

 bout d'une centaine d'heures, le mouvement est pratiquement 

 arrêté. 



Un étalon d'acier trempé doit donc être stabilisé non seule- 

 ment par une exposition prolongée à une température relative- 

 ment élevée, 100° par exemple, mais encore par un stage à une 

 température peu différente de celle de son emploi. La règle 

 empirique permettant de calculer les longueurs définitives 

 d'une barre à diverses températures est la suivante: Ces lon- 

 gueurs sont une fonction quadratique de la température, comp- 

 tée à partir du zéro vulgaire. Ainsi, entre 0° et 20°, le mouve- 

 ment sera égal à 4 7» de la variation totale entre 0° et 100°, 

 soit de 0:%2 pour une barre de 1 mètre, quantité négligeable 

 dans l'immense majorité des cas. 



Pensant que les variation de volume des aciers trempés 



